136 A. M ur mann und L. Rott er. 



An der genannten Gruppe sind schon manche Untersuchungen 

 ausgeführt worden von de Senarmont, Miller u. A. Wir haben 

 in den betreffenden Fällen die Beobachtungen dieser Forscher 

 wiederholt und zum Vergleiche mit den unserigen zusammengestellt. 

 Unsere Untersuchungen erstrecken sich auf die erwähnten Verbin- 

 dungen mit Magnium, Mangan, Eisen, Nickel, Kobalt, Zink und 

 Kupfer, mit Ausnahme des schwefelsauren Manganoxydul-Kali, welches 

 wir aus den hiesigen Laboratorien nicht dargestellt bekommen 

 konnten, doch wurde dieses Salz von Mitsc herlich (Rammels- 

 berg, kr. Chemie) als isomorph dem schwefelsauren Manganoxydul- 

 Ammoniak bestimmt und von Descloizeaux die von de Senar- 

 mont herrührende optische Orientirung desselben aufgeführt. 



Wir wollen nun einige Relationen hervorlieben, welche sich auf 

 die oberwähnten dreizehn Verbindungen beziehen. 



Die Neigung der Parameter a:c ist bei den Kalisalzen grösser 

 als bei den Ammoniaksalzen, und liegt bei ersteren zwischen 74» 

 und 76", bei letzteren zwischen 72*' und 74"; eine Ausnahme hievon 

 macht das schwefelsaure Kupferoxydkali, das a : c = 71« 56' 

 (Brooke) besitzt. 



Das Grössenverhältniss der Parameter ist enthalten in a:b:c = 

 (0-73 — 0-78) : 1 : (0-47 — 0-52). 



Von den beiden Hauptschwingungsrichtungen in der Symme- 

 trieebene weicht die eine von der Richtung der Endnormale nur 

 wenige Grade ab, u. z. beträgt diese Abweichung im stumpfen Winkel 

 der Normalen (001) und (100) bis gegen 12", im spitzen aber nur 

 bis 5 Grade; es ist dies die grösste Schwingungsaxe a ^). 



Bei den Kalisalzen liegt sie durchwegs mehr nach vorne (siehe 

 Aufstellung) als bei den analogen Ammoniaksalzen, und kommt blos 

 bei den Kupferverbindungen von (001) aus nach vorne zu liegen. 



Der scheinbare und wirkliche Winkel der optischen Axen ist 

 grösser bei den analogen Ammoniak- als Kalisalzen; dessgleichen 



') Diese Benennung, deren wir uns statt der bisher üblichen Elasticitätsaxe bedienen, 

 findet ihre Rechtfertigung: im vierten Abschnitte der „Untersuchungen über die phy- 

 sikalischen Verhältnisse krystallisirter Körper". Es bedeuten also : 



a > & > r 

 die drei Schwingnngsaxen, und 



« < 13 < '/ 



die drei Hauptbrechungsquotienten. 



